NOTE Sim Ql'ELQUES PROPRIÉTÉS 
I. — Calcédoine blanc bleuâtre ou bleue de diverses nuances, 
représentant le type le plus commun au Ménard. Les échan¬ 
tillons I à \ 11 sont translucides et possèdent un éclat vitreux, 
une cassure conchoïdale ; les n° 8 VIII et IX sont subtranslucides, 
leur cassure est esquilleuse. L’aspect du n° IX rappelle déjà celui 
du quartz calc.édonicux, qui forme de nombreux lilonnets dans 
les porphyres et les tufs mierogranulitiques et orthophyriques 
de celte partie du Roannais. 
Echantillons. . 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VU 
VIII 
IX 
Perte au feu. . 
I ,20 
'.'7 
i,i3 
» 
0,90 
! ,04 
0,90 
0,48 
Densité . . . 
2,f>9 S 
» 
2,5g5 
a . 5 97 
2,590 
2,595 
2 - 5 79 
2,594 
2,01 
Les produits calcinés ont perdu leur coloration bleue et leur 
éclat ; ils soid opaques, blanc mat, fissurés et friables. 
La couleur bleue de ce type de calcédoine ne parait pas sen¬ 
siblement modifiée par une immersion prolongée pendant un 
mois dans l’acide sulfurique concentré ou par l’ébullition avec 
les acides sulfurique, azotique, chlorhydrique et l’eau régale. 
/»’. — Calcédoine incolore, grisâtre, gris légèrement verdâ¬ 
tre ; ce type ne se présente pas ordinairement en grandes mas¬ 
ses. Les échantillons X à XIV sont translucides, leur éclat est 
vitreux, leur 
translucide, ; 
cassure inégale. Le n° 
à cassure esquilleuse. 
XV est blanc 
jaunâtre 
, sub 
Echantillons. . 
... X XI 
XII XIII 
XIV 
XV 
Perte au feu 
. . . 1,04 1,08 
1 , 13 1,23 
1,25 
i,i5 
Densité 
2,584 » 
2,592 
2,558 
Les produits calcinés sont blancs, opaques, sans éclat ; leur 
aspect est identique à celui îles échantillons du groupe t après 
calcination. 
C. — Types opaques ou à peine subtranslucides, à cassure 
inégale ; ils sont nettement rayés par les types .1 et B. Leurs 
caractères organoleptiques, leur faible densité et la perte au 
feu beaucoup plus considérable que celle des types précédents 
indiquent (pic ces minéraux doivent être rapportés à l’opale. 
Echantillons . 
. XVI 
XVII 
XVIII 
XIX 
XX 
XXI 
XXII 
XXIII 
Perte au feu. 
• 4,93 
2,72 
7>°7 
5,34 
7,80 
4.79 
5 , >9 
5.39 
Deneité . . 
. 2 ,i 58 
2,327 
2,15g 
2,198 
2,008 
2,282 
2,'79 
2, ;o5 
Caractères des ée 
hanlillons : 
XVI, 
blanc, 
éclat cireux ; 
il pré 
sente après calcination un faible éclat nacré; XVII et XVIII, 
